A. MINET. — L'ÉLECTROMÉTALLURGIE DE L'ALUMINIUM 



813 



1887 



7 mai 



8 juin 



13 juillet 



juillet 



30 octobre. .. 



26 novembi'c 

 10 décembri' 



1888 



27 janvier. . . 

 4 février. . . 



24 mars 



4 août 



1889 



23 juillet.... 



24 juillet.... 

 20 septembre 

 10 octobre . . 

 20 novembre 



1890 

 7 février. . . 

 2 mars. . . . 

 10 décembre 



DIFFERENCE 



DE POTENTIEl 



AUX 



ÉLECTRODES 



5.5 

 4.0 



4.25 

 4.7:i 



5.6 

 5.6 



POIDS 



DU .META 



DÉPOSÉ 



320 



260 

 570 

 520 

 380 

 420 



600 

 1000 



2600 

 2600 

 2800 



1080 

 1830 

 6500 



On remarque, en effcl, que bien que l'intensité du 

 courant ait varié dans de grandes proportions, 

 puisqu'elle partait d'un minimum égal à 89 ampè- 

 res et atteignait un maximum de loOO ampères, 

 abstraction faite du courant dérivé sur la cuve, la 

 différence de potentiel aux électrodes restait sen- 

 siblement constante. 



Ce résultat a été obtenu en augmentant la sur- 

 face des électrodes proportionnellement à l'inten- 

 sité, c'est-à-dire en maintenant constante la. den- 

 sité ' du courant. 



Et, remarque importante, chaque fois qu'on se 

 déparlait de cette précaution, la marche du phé- 

 nomène devenait irrégulière et ne pouvait être 

 exprimée par aucune expression mathématique. 



Le point qui correspond au 10 décembre 1890 a 

 été obtenu avec une cuve, garnie de charbon inté- 

 rieurement et servant de cathode (fig. 2); les autres 

 chiffres d'expérience se rapportent à une cuve 

 établie en dérivation (fig. 1). 



expression mathématique du jjhéiiomène électroli/tiquc 

 en fonction des constantes du courant. Lorsqu'on opère 

 l'électrolyse d'un sel en dissolution avec des inten- 

 sités de courant aux électrodes croissantes, et que 

 la résistance de l'électrolyte reste invariable, les 

 constantes électriques satisfont à l'équation : 

 il) î = e + pi 



S n'est autre chose que la différence de potentiel 



aux électrodes, 



p la résistance de l'électrolyte, 



' On entend par densité de coiu-aii : l'intensité du courant 

 nui traverse l'unité de surface ; le centimètre carré. 

 Revuk qénéralb, 1891. 



e la force électromotrice de décomposition, 

 I l'intensité du courant. 



L'expérience démontre que l'électrolyse par fu- 

 sion ignée suit la même loi. Pour tous les points 

 de l'expérience, en eff'et, qui correspondent à des 

 densités de courant inférieures à 2,3 ampères 

 pour la cathode et à 1 ampère pour l'anode, l'ex- 

 pression (1) s'applique rigoureusement. 



FORCE ÉLECTROMOTniCE MINIM.V e ; RÉTISTANCE p DE 



l'électrolyte. — On sait que la force électromo- 

 trice minima d'un électrolyte est proportionnelle 

 à sa chaleur de formation c. 



La chaleur de formation du tlorure d'aluminium 

 à la température où s'opère l'électrolyse (810" à 

 980°) n'est pas connue, pas plus que celle des com- 

 posés de fer et de silicium qui souillent parfois le 

 bain. 



Ces diverses quantités ont pu être déterminées 

 par l'expérience, ainsi que la résistance de l'élec- 

 trolyte qui y correspond. 



Voici les résultats trouvés : les termes e et p de 

 l'expression (1) sont remplacés par leur valeur : 



Sels de fer 

 i.e = 0.7:; -I- 0.00931). 



Sels de .silicium 

 U — 1.37 -f 0.0089 I). 



Sels d'aluminium 

 (i = 2.15 + 0.0085 I). 



Ces chiffres conduisent directement ii celte con- 

 clusion intéressante qu'on peut arriver, par une 

 suite d'électrolyses fractionnées, à obtenir dans le 

 même bac et avec une alimentation rationnelle 

 toute la série des alliages de ferro-silicium, sili- 

 cium-aluminium employés dans l'industrie, et, à la 

 fin de l'opération, de l'aluminium pur. C'est du 

 moins ce qui a été réalisé à Creil '. 



Poids du métal produit en fonction des quantités d'élec- 

 ricité (16; et (IH). — Faisons remarquer que (16) 

 représente la quantité d'électricité qui traverse 

 l'électrolyte , exprimée en Coulombs (ampères- 

 seconde) . (I H) représentera la même quantité 

 exprimée en ampères-heure. 



On a évidemment : 



(2) IH = 



10 

 3600' 



le poids d'aluminium mis en liberté par le 



1 MM. Bernard frères, qui étaient propriétaires de l'usine 

 de Creil, instaUent en ce moment à Saint-Michel, prés Mo- 

 dan<;, en Savoie, une station électrique où ces méthodes se- 

 ront également appliquées. 



